266 VISCOSITÉ DE QUELQUES MÉTAUX 



chauffant à la température de 250°, le fil de platine 

 sous sa charge a subi une déformation permanente, un 

 allongement très marqué ; 3° le décrément varie avec 

 la température et cette variation est moins rapide pour 

 les températures inférieures à 100°, mais devient très 

 rapide pour les températures élevées, et presque inlinie 

 pour les températures où la charge du fil devient suffi- 

 sante pour le déformer d'une façon très appréciable. 



Ces expériences nous ont engagé à réduire notre 

 charge de manière à ce qu'elle ne dépasse pas 7,o ^^ 

 la charge à partir de laquelle se produisent ces défor- 

 mations permanentes très appréciables. JNous ne pou- 

 vions diminuer davantage cette charge, devant avoir un 

 fil bien tendu et un moment d'inertie convenable pour 

 pouvoir, avec assez d'exactitude, procéder à des lec- 

 tures d'amplitudes. 



Ainsi nous avons réduit la charge à 87,845 gr. et le 

 diamètre du fil à 0,1 4 mm. La longueur du fil était de 

 36,4 cm. Nous avons commencé par chauffer à la tem- 

 pérature la plus élevée que pouvait supporter notre fil 

 de platine avec sa charge. 



Pendant six heures, nous l'avons porté à la tempé- 

 rature de 400° ; pendant tout ce temps, le zéro de 

 l'échelle variait, car le fil se détordait. Nous avons at- 

 tendu jusqu'au moment où le zéro restait immobile, 

 puis nous avons déterminé le rapport des amplitudes. 



Avant le chauffage, le rapport était 0,02962 pour 

 25 oscillations ; à 400\ il était sept fois plus grand. 

 Après le refroidissement, sa valeur était 0,02820 et il 

 resta invariable pendant toute la durée de nos expé- 

 riences, sauf de faibles variations avec le temps, quoique 

 nous ayons refroidi et réchauffé plusieurs fois, le fil 



